( 1709 ) 



>' 4- Lorsqu'un aimant est plac une certaine distance d'un barreau, et 

 que, dans ce dernier, la densit magntique ou la quantit de jjarticules de 

 fer comprises sous le mme volume varie; alors, si cette densit est plus 

 grande que -j^, l'action lmentaire de l'aimant est proportionnelle au carr 

 de la densit magntique du barreau. Si cette densit est beaucoup plus faible 

 et que les particules de fer soient trs-loignes, cette action est propor- 

 tionnelle la densit magntique. 



" I^a seconde partie de la loi prcdente a t tablie par Coulomb. 



5". L'action exerce de la part d'un aimant sur le fer est toujours la 

 mme, que le mtal soit l'tat mallable, l'tat de limaille, ou bien de 

 poudre impalpable rduite par l'hydrogne, si l'on a gard la densit ma- 

 gntique de la matire. 



6". A la temprature ordinaire, le magntisme spcifique du nickel 

 doux mallable est le mme que celui du fer doux ; c'est--dire que deux 

 barreaux semblables de fer doux et de nickel doux, de mme longueur et de 

 mme poids, oscillent dans le mme temps sous l'influence d'un aimant. 



" 7". D'aprs les considrations exposes dans ce Mmoire, quoiqu'on 

 n'ait pu se procurer du cobalt doux mallable, il est probable que son ma- 

 gntisme spcifique la temprature ordinaire est le m'mc que celui du fer 

 doux et du nickel. 



" 8". La force coercitive du cobalt augmente beaucoup plus que celle des 

 deux autres mtaux magntiques , lorsqu'tant l'tat d'pong on le soumet 

 la compression ou qu'on le frappe. 



9. Le nickel perd sa facult magntique vers 4oo degrs, le fer au 

 rouge cerise, et le cobalt au rouge blanc du feu de forge. 



" 10. Le magntisme spcifique du fer doux ne varie que trs-peu entre 

 la temprature ordinaire et celle du rouge sombre. Seulement, au rouge 

 sombre, elle augmente de 5^, ce qui montre qu la temprature ordinaire 

 ce mtal se comporte comme ayant une faible force coercitive. 



" 1 1". Le magntisme spcifique de la fonte de fer et de l'acier augmente 

 avec la temprature, de telle sorte, qu'avant de s anantir dans ce mtal au 

 rouge cerise, il est gal celui du fer doux. 



" Au rouge naissant, le magntisme spcifique de la fonte est son 

 maximum. 



>' 12. Le nickel , le cobalt , et leurs carbures se comportent comme le 

 fer et ses carbures. Ainsi, la fonte de fer au rouge sombre, la fonte de nickel , 

 avant 400 degrs, et la fonte de cobalt au rouge cerise, ont le mme ma- 

 gntisme spcifique que le fer doux, le cobalt et le nickel. 



C. R., 1845, 1" Semestre. (T. XX, ^<' 83.) 22 I 



